Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-113 (Year: 2009, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: 39/2004.(IV.7.)GKM rendelettel módosított 8/2003.(II.19)GKM rendeletet.
Paragraph Index: 5327

1. ábra Próbatest csap nélkül 2.2 Gyártás Az egy mérési sorozat próbatestei akár ugyanazon gyártási minta tartályaiból, akár extrudált félkész termék azonos darabjaiból elkészíthetĘk. A próbatestek forgácsolásos elĘállításánál fĦrészelt vágási felület elegendĘ. A megmunkálásnál keletkezĘ sorját tulajdonképpen a késĘbbi hornyolással ellátandó vágási felületrĘl el kell távolítani. A próbatesteket az extrudálási iránnyal párhuzamosan kell hornyolni. Minden próbatesten az 1. ábra szerinti 3 mm +0,03/–0,00 mm átmérĘjĦ furatot kell készíteni. Ezután a próbatesteket az 1. ábra szerint ± 0,05 mm sugárral lekerekített, „V” alakú horonnyal kell ellátni. A távolság a horony alja és a furat széle között 5 mm ± 0,1 mm. 2.3 A próbatestek száma A 3.2 bekezdés szerinti maradék szakítószilárdság meghatározásához tárolási idĘszakonként 10 próbatest szükséges. Rendszerint legalább 5 tárolási idĘszakot 2009/113. szám használnak. A próbatestek 3.3 bekezdés szerinti átszakadásához szükséges tárolási idĘ meghatározásához összesen 15 próbatest szükséges. 2.4 Csapok A 4 mm vastag csapok méretét lásd a 2 ábrán. A csap anyagául megfelelĘ savállós acélt (pl. X12 Cr Si17) kell használni. Azokhoz az anyagokhoz, amelyek az acélt megtámadják, üvegcsapot kell használni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/84e3e45af24760c2bcca0ba80dc7436f6ce280fb/dokumentumok/18fa8cedb97520048f138149e07a6036a46778a1/letoltes